42 



VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



Analyse af glimmer-slagger. 



SiO, 



AI2O3 . 

 FeO ., 

 CaO ., 



MgO . 

 MnO . 





ZnO 



S 



Summa 



SurstofEorhold.... 



No. 21. 



No. 22 



No. 23. 



47,31 

 5,74 



28,91*) 



6,23 

 10,17 

 0,48 *) 

 1,05 



43,98 

 13,66 

 10,05 

 18,28 

 10,07 

 0,20 



0,33 



2,75 

 0.21 



45,50 



9,35 



8,11 



17,94 



12,41 



0,42 



0,26 

 1,65 



99,89 



99,53 



95,64 



1:1,61 I 1:1,30 | 1:1,46 



No. 21 er den af Mitscherlich udförte analyse af den af ham 

 undersögte slag fra Garpenberg ; af hans ord synes 

 det at fremgaa, at analysematerialet har vseret selve 

 de i druserum optrsedende, ngesten rene glimmer- 

 blade. En liden masngde mekanisk indblandet svovl- 

 jern er (af M.) fratrukket analysen. *)M. opförer den 

 hele jern- og manganinaengde som FejOg og Mn^Og 

 (resp. 28,91 % Fe-^Og og 0,4 8 % Mn^Og), noget, som 

 af metallurgiske grunde neppe kan vasre rigtigt, 

 idet i alle fald en ikke iibetydelig del maa optrajde 

 som oxydnl, da slaggen skriver sig fra en redu- 

 cerende proces. 



No. 22 og 23 er paa Bergskolan udförte analyser (af resp. 

 Sten Caelswärd og C. F. Davidsson) af glimmer- 

 slaggerne fra Kafveltorp, no. 23 af den sidst be- 

 skrevne, no. 22, saavidt vides, af den förste, altsaa 

 af den typiske glimmerslag; der har des värre her 

 vseret nogen konfusion i etiketterne. — Hele jern- 

 og manganmeengdcn er her, sikkerlig nden nöjere 

 undersögelse, opfört som oxydul; Cu og Zn samt 

 lidt Fe optrffider for en del i förbindelse med S 

 som mekanisk indblandet sten (svovlprodukt). 



